TCVN8718:2012

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8718:2012 về Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8718:2012 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TAN RÃ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils for hydraulic engineering construction - Laboratory test method for determination of the disintegration characteristics of soi l Lời nói đầu TCVN 8718:2012 được chuyển đổi từ Tiêu chuẩn 14 TCN 132:2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. TCVN 8718:2012 do Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường Chất lượng th ẩ m định, Bộ K hoa học và Công nghệ công bố. ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TRƯNG TAN RÃ CỦA ĐẤT TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Soils for hydraulic engineering construction - Laboratory test method for determination of the disintegration characteristics of soi l 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại đất hạt mịn (đất sét, đất bụi, đất cát pha sét) không chứa hoặc chứa hạt sỏi sạn nh ỏ với hàm lượng không quá 10%, dùng cho xây dựng c ô ng trình thủy lợi. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn dưới đây là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này: TCVN 8217:2009, Đ ấ t xây dựng công trình thủy lợi - Ph â n loại. TCVN 8732:2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi - Thuật ngữ và định nghĩa. TCVN 2683:2012, Đất xây dựng - Phương pháp lấy, bao gói, vận chuyển và b ả o quản mẫu. TCVN 4196:2012, Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng th í nghiệm. 3. Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chu ẩ n này s ử dụng các thuật ngữ, định nghĩa, ký hiệu, đơn vị đo nêu trong TCVN 8217:2009, TCVN 8732:2012 và các thuật ngữ, định nghĩa sau: 3.1. Sự tan rã của đất (the disintegration o f soil) Là quá trình đất bị phá vỡ kết cấu khi ngâm trong nước. 3.2. Độ tan rã của đất (degree of disintegration of soil) Là mức độ kết cấu của đất bị ph á hủy khi ngâm trong nước, ký hiệu là D tr , biểu thị bằng phần trăm (%); đất có độ tan rã c à ng lớn thì càng kém ổn định ở trong nước. 3.3 . Tốc độ tan rã của đất (disintegration rate of soil) Là mức độ kết cấu của đất bị phá hủy khi ngâm trong nước theo thời gian tương ứng. 3.4 . Hình thức tan rã của đất (form of disintegration of soil) Là cách thức kết cấu đất bị phá hủy khi ngâm trong nước, có thể là: bị vỡ vụn dần từ ngoài vào trong; hoặc bị nứt vỡ dần thành các mảnh, cục nhỏ; hoặc bị nhão ra thành vữa rồi lọt qua lưới của quang treo; hoặc chỉ bị nứt vỡ thành một số cục to và n ằ m lại trên lưới của quang treo. 4. Quy định chung 4.1. Mẫu đất lấy về dùng cho thí nghiệm tan rã phải đảm bảo yêu cầu về chất lượng theo quy định trong TCVN 2683:2012. M ẫ u thí nghiệm được chuẩn bị từ mẫu đất nguyên trạng, hoặc từ mẫu đất bị phá hoại kết cấu nhưng sau đó đã được chế bị đầm chặt lại đạt khối lượng thể tích khô đơn vị v à độ ẩm yêu cầu. 4.2. Mẫu thí nghiệm có dạng hình hộp, kích thước mẫu nhỏ: 5 cm x 5 cm x 5 cm hoặc mẫu lớn: 7 cm x 7 cm x 7 cm; thông thường hay áp dụng loại mẫu có hình trụ tròn với đường kính và chiều cao tương đương để thuận tiện lấy hoặc chế bị mẫu. Đối với đất không ch ứ a sạn sỏi hạt nhỏ (cỡ hạt từ 2 mm đến 5 mm), thì áp dụng mẫu nhỏ; đất có chứa một ít (không quá 10%) sạn sỏi hạt nhỏ thì, áp dụng mẫu lớn. 4.3. Khi thí nghiệm tan rã phải theo dõi, mô tả hình thức tan rã của đất và đọc số đo ngấn nước trên phao n ổ i ngay từ ban đầu cho đến khi mẫu đất không còn biểu hiện tan rã (hình thái của đất và số đo ng ấ n nước trên cán phao nổi không đ ổ i sau 3h liên tiếp). CHÚ THÍCH: Đối với mẫu đất chế bị, nghiên cứu dùng để đắp thân công trình theo phương pháp đầm nén, cần đặt mẫu v à o b ì nh giữ ẩm để dưỡng ẩm (dưỡng cấu trúc) cho mẫu trong thời gian ít nhất l à 3 ngày, rồi mới tiến hành thí ngh iệm tan rã. 5. Phương pháp thí nghiệm - Phương pháp phao đo (phương pháp chuẩn) 5.1. Nguyên tắc Đặt mẫu đất thí nghiệm trong thiết bị th í nghiệm tan rã kiểu phao đo chuyên dụng, thả vào nước; sau đó quan sát, mô tả hình thức tan rã và xác định tỉ lệ tan rã của mẫu đất theo thời gian. 5.2. Dụng cụ thiết bị thí nghiệm 5.2.1. Phao nổi chuyên dụng có gắn quang treo (xem Hình A.1 Phụ lục A), gồm các chi tiết: - Phao nổi rỗng ruột, kín nư ớ c, gồm có: bầu phao dạng hình chóp, cán phao được khắc vạch chia đều (mm) từ số 0 ( ở đầu cán) đến số 100 ( ở gần cổ phao). CHÚ THÍCH: Phải đảm bảo, khi thả phao cùng quang treo chưa có mẫu đất vào trong bình chứa nước, thì vạch khắc số 100 ở cán phao phải ngang bằng với mặt nước. - Lưới có lỗ ô vuông 1 cm 2 để đặt mẫu được gắn ở dưới bầu phao. 5.2.2. Bình thủy tinh trong suốt, có đường kính khoảng từ 150 mm đến 200 mm, cao khoảng 700 mm, để chứa nước và đảm bảo khi thả phao vào được dễ dàng và dễ quan sát. 5.2.3. Các thiết bị, dụng cụ khác: - Thiết bị, dụng cụ xác định độ ẩ m của đất, theo quy định trong TCVN 4196:2012. - B ì nh giữ ẩ m có nắp đậy k í n, - C â n kỹ thuật có độ chính xác đến 0,1 g. Thước cặp cơ kh í có độ ch í nh xác đến 0,01 mm; - Dao vòng lấy mẫu, có dạng trụ tròn, được l à m bằng thép không g ỉ , có kích th ư ớc theo quy định tại 4.2 , được vát sắc mép ngoài ở một đầu; - Dao gọt đất , khay đựng đất; - Dụng cụ đầm chặt để chế bị mẫu th í nghiệm đối với đất bị phá hoại kết cấu , với khuôn m ẫ u (cối) có các kích thước bằng các k í ch thước tương ứng của dao vòng l ấ y mẫu (xem Hình C .1 Phụ lục C); - Nước cất hoặc nước sạch đ ã khử khoáng. 5.3 . Chuẩn bị thiết bị thí nghiệm 5.3.1. Rửa sạch b ì nh thủy tinh, rồi đổ nước cất hoặc nước đ ã khử khoáng vào khoảng 50cm chi ề u cao; Rửa sạch phao nổi và quang treo, rồi từ từ th ả phao và quang treo vào b ì nh chứa nước . Quan sát, kiểm tra, phải đảm b ả o phao không bị rò hoặc thủng, nổi thẳng đứng trong nước, ngắn nước ở cán phao ngang với vạch khắc số 100; nếu không đảm bảo các y ê u cầu trên th ì ph ả i xử lý và hiệu chu ẩ n lại phao. 5.3.2. Rửa sạch dao vòng lấy mẫu , lau khô , rồi c â n khối lượng dao vòng (m 0 ) ch í nh xác đến 0,1 g ; đo chiều cao và đường kính trong của dao vòng chính xác đến 0,1 mm, tính toán dung tích dao vòng (V 0 ) chính xác đến 0,1 cm 3 ; Sau đó, bôi trơn mặt trong của dao v ò ng b ằ ng mỡ hoặc d ầ u luyn. 5.3.3. Lau sạch các bộ phận của d ụng cụ chế bị mẫu, đo chiều cao và đường k í nh trong của khuôn mẫu chính xác đến 0,1 mm, tính toán dung tích của khuôn mẫu (V 0 ) chính xác đến 0,1 cm 3 . 5.4. Chuẩn b ị m ẫ u thí nghiệm 5.4.1. Chuẩn b ị mẫu thí nghiệm t ừ mẫu đ ấ t nguyên trạng - Ghi số hiệu m ẫ u đ ấ t và số hiệu dao vòng l ấ y mẫu thí nghiệm vào sổ thí nghiệm; - Cẩ n thận bóc ra các lớp bọc và hộp bọc mẫu, lấy ra mẫu đất nguyên trạng; - Cắ t bỏ khoảng t ừ 5 mm đến 7 mm đ ấ t đ ầ u mẫu, rồi đặt thẳng đứng m ẫ u đất cho đầu c ò n lại l ê n tr ê n; - Đặt thẳng đứng dao v ò ng lấy mẫu lên trung t â m bề mặt mẫu đất (cho đầu dao vòng được vát sắc mép ngo à i xuống dưới). Một tay giữ dao v ò ng, tay kia dùng dao gọt vát dần đất xung quanh bên ngoài thành dao vòng (không được gọt lõm đất vào ph í a trong dao vòng) ; ấn dao vòng ngập đ ề u vào đất từng đợt một, khoảng từ 5 mm đến 8 mm , t ù y theo đất cứng hay mềm . Cứ tiếp tục như vậy cho đến khi được trụ đất nhô cao hơn bề mặt dao v ò ng khoảng 5 mm, rồi gọt đất thừa quá mép tr ê n của d ao vòng và dùng dao lưỡi thẳng để gạt ph ẳ ng mặt đất trong dao vòng cho sát ngang với miệng dao vòng; - Cắt đất đầu dưới dao vòng lấy mẫu , tách dao vòng chứa mẫu ra khỏi mẫu đ ấ t , rồi dùng dao gọt và dao lưỡi thẳng để gạt ph ẳ ng m ặ t đất trong dao vòng cho sát ngang với bề mặt dao vòng; - Lau sạch m ặ t ngoài xung quanh dao vòng, c â n khối lượng của dao vòng và đ ấ t (m 1 ) chính xác đến 0, 1g; lấy m ẫ u đại biểu đ ể xác định độ ẩ m của đ ấ t theo TCVN 4196 : 2012; - Dùng pittong đẩy mẫu đất ra khỏi dao vòng (phải nhẹ nhàng và cẩn thận, đảm bảo mẫu đất nguyên v ẹ n) để làm mẫu th í nghi ệ m . - Đem ph ầ n m ẫ u đất c ò n lại đặt vào bình giữ ẩ m để s ử dụng cho các thí nghiệm khác. 5.4.2. Chuẩn bị mẫu thí nghiệm từ mẫu đất không nguyên trạng (đất bị ph á hoại kết cấu) Lấy một phần đại biểu của mẫu đất dùng cho chế bị mẫu thí nghiệm, đem phơi khô gió ở trong phòng, rồi d ù ng chày gỗ hoặc chày cao su nghiền rời đất. Sàng đất qua sàng lỗ 5 mm, đ ả m bảo các hạt n ằ m lại trên sàng đều sạch hết các hạt mịn bám d í nh. Trộn đều phần đất lọt qua sàng, lấy mẫu và xác định độ ẩm khô gi ó của đất (W kg ) theo TCVN 4196:2012 . Sau đó , t í nh toán để lấy lượng đất và lượng nước cho ch ế bị m ẫ u thí nghiệm có độ chặt và độ ẩ m theo yêu cầu , tiến h à nh như chỉ dẫn ở phụ lục C của ti ê u chu ẩ n này. 5.5. Các bước tiến hành thí nghiệm 5.5.1. Đặt mẫu thí nghiệm vào trung tâm lưới ở quang treo dưới phao, rồi cầm cán phao thẳng đ ứ ng v à th ả nhẹ nhàng v à o b ì nh chứa nước, đồng thời b ấ m đồ n g h ồ giây và theo dõi, ghi chép số liệu theo 5. 6.2. 5.5.2. Đ ọ c và ghi lại số đo mực nước trên cán phao sau khi thả phao có mẫu vào nước tại các thời điểm : 0; 15; 30 s (giây), 1; 2; 5; 10 ; 20; 30 min (phút), 1; 2; 3 ; 4 h (giờ); sau đó, cứ 3 h tiếp theo đọc số đo một lần cho đến khi đất ch ấ m dứt tan rã (như quy định trong 4.3) ; mỗi l ầ n đọc số đo trên cán phao đồ ng thời phải ghi chép m ô tả về h ì nh thức tan rã của đất như nêu trong 3.4. 5.5.3. Sau khi đất chấm dứt tan rã, k ế t thúc thí nghiệm và làm vệ sinh thiết bị. 5.6. T í nh toán và biểu th ị kết quả 5.6.1. T ậ p hợp, rà soát các s ố liệu ghi chép thí nghiệm 5.6.2. T í nh toán khối lượng thể t í ch đơn v ị của đất tự nhi ê n, g w (g/cm 3 ), theo công thức 1: (1) Trong đ ó: g 1 là kh ố i lượng của dao vòng và đất trong dao vòng (g), xác định được tại 5.4.1 ; g 0 v à V 0 , lần lư ợ t l à khối lượng của dao vòng (g) và dung tích dao vòng (cm 3 ), xác định được tại 5.3.3. 5.6.3. T í nh toán khối lượng th ể t í ch đơn vị đất khô của đất, g c (g/cm 3 ), theo công thức 2: (2) Trong đó: W là đ ộ ẩ m tự nhiên của đất (% khối lượng), xác định đ ư ợc tại 5.4.1; g w như tr ê n. CHÚ THÍCH : Đối với m ẫ u đất ch ế b ị, độ ẩ m và khối lượng thể tích đơn vị đất kh ô theo như yêu c ầ u, đã được thể hiện trong t í nh t oán ch ế b ị m ẫ u thí nghiệm . 5.6.4. T í nh đ ộ tan rã của đất ở các th ờ i gian quan trắc theo c ô ng thức 3 : D Tr = x 100 (3) Trong đ ó: D Tr l à độ tan r ã của đất sau th ờ i gian t, % k ế t c ấ u của đất bị phá hủy; R t l à s ố đọc ngấn nước trên cán phao sau thời gian t, k ể t ừ khi thả phao có m ẫ u đất vào nước, mm ; R 0 là số đọc ng ấ n nước ở cán phao tại thời đi ể m ngay sau khi thả phao c ó m ẫ u vào nước (t = 0) , mm. Ghi kết qu ả t í nh toán và h ì nh thức tan r ã tương ứng của đất vào bảng ghi chép thí nghiệm (xem tham kh ả o b ả ng B . 1 Phụ lục B). 5.6.5. Vẽ biểu đồ quan hệ giữa độ tan rã D Tr và thời gian t, với trục tung biểu thị độ tan rã, trục hoành bi ể u thị thời gian (xem H ì nh B.1 , Phụ lục B); từ biểu đồ, xác định được độ tan r ã cuối cùng của đ ấ t và thời gian tương ứng. 5.7. Báo cáo k ế t qu ả thí nghiệm B á o cáo k ế t quả thí nghiệm gồm các thông tin sau: - Tên c ô ng tr ì nh, số hiệu mẫu đất, vị t rí và độ s â u l ấ y mẫu; - Phương pháp thí nghiệm áp dụng; - Đặc điểm mẫu đất: Thành phần, c ấ u trúc, trạng thái, ch ấ t lẫn, khối lượng th ể tích đơn vị ( g w , g w ) và độ ẩm ban đầu của đất (W); - Kích thước mẫu thí nghiệm; - Độ tan rã cuối cùng v à thời gian tan rã tương ứng, hình thức tan rã của đất; - Các th ô ng tin khác có liên quan. Phụ lục A (Quy định) Sơ đồ thiết bị thí nghiệm xác định các đặc trưng tan rã của đất CHÚ DẪN: 1. Phao 2. Lưới đặt mẫu 3. Bình thủy tinh 4. Mẫu đất Hình A.1 - Thiết bị thí nghiệm tan rã kiểu phao đo Phụ lục B Bảng ghi chép thí nghiệm tan rã và biểu đồ (Quy định) B. 1 Bảng ghi chép thí nghiệm tan rã - Công trình: ................................................................................................................. - Số hiệu h ố thăm dò: ........................... S ố hiệu mẫu hiện trường: ................................ - Độ s â u lấy mẫu: ................................. S ố hiệu mẫu trong phòng TN: .......................... - K í ch thước mẫu: ................................ Độ ẩ m: ........................................................... - Khối lượng thể tích: ............................ - Đi ề u kiện mẫu thí nghiệm (nguy ê n trạng/ chế bị): - M ô tả mẫu: (mô tả về đặc điểm, kết c ấ u, trạng thái, m à u sắc, thành ph ầ n hạt, v . v ...) - Ngày, tháng năm thí nghiệm: Bắt đầu: ............................................... Kết thúc: .............................................. STT Thời gian kinh qua S ố đọc tr ê n cán phao R t (mm) Độ tan r ã D Tr (%) Mô tả h ì nh th ứ c tan r ã 1 0 s 2 15 s 3 30 s 4 1 min 5 2 min 6 5 min 7 10 min 8 20 min 9 30 min 10 1 h 11 2 h 12 3 h 13 4 h 14 7 h 15 10 h ……….. ……….. H ì nh B.1 - Biểu đồ quan hệ giữa độ tan r ã của đất D Tr và thời gian t Phụ lục C (Quy định) Phương pháp chế bị mẫu thí nghiệm từ đất không nguyên trạng C.1 Thiết bị, dụng cụ - Một tấm cao su có chiều dày khoảng từ 5 mm đến 10 mm, diện t í ch từ 1 m 2 đến 1,5 m 2 ; - Chày gỗ, cối b ằ ng sứ hoặc đồng và ch à y bọc cao su; - Sàng (r â y) c ó l ỗ c ỡ 2 mm và 5 mm; - Các loại cân kỹ thuật có độ chính xác đến 0,1; 1 và 5 g; - Cối chế bị m ẫ u , gồm các bộ phận: 1. Đế; 2 . Khuôn; 3. Vòng chụp mẫu; 4. Đe đầm; 5. Cầ n d ẫn hướng; 6. Quả tạ (xem H ì nh C.1); - Thiết bị dụng cụ xác định độ ẩm của đất , như quy định trong TCVN 4196:2012; - Nước cất hoặc nước sạch đã khử khoáng; - Bình giữ ẩm c ó nắp đậy kín; - B ì nh phun nước ; - Dao trộn, dao lưỡi thẳng, các khay và bát đựng đất. C. 2 Các bước ti ế n hành C .2.1 Chuẩn bị đất C .2.1.1 Đem phần đất của mẫu không nguyên trạng (m ẫ u phá hủy kết cấu) rải lên t ấ m cao su sạch, dùng chày gỗ để đập nhẹ , l ă n nghiền làm vụn rời đất (chú ý không đập, nghiền vỡ hạt đất) hoặc cho đất v à o cối và dùng chày đầu bọc cao su để nghiền rời đất . Nếu đất ẩ m, dẻo th ì đem ph ơ i kh ô gió trong phòng hoặc sấy từ 1 h đến 2 h trong tủ sấy ở nhiệt độ từ 40 o C đến 50 o C (tuyệt đối không được phơi đất dưới trời n ắ ng nóng hoặc sấy khô đất quá mức quy định); sau đó, tiến hành làm phân tán đất . C.2.1.2 Sàng đất đ ã được làm ph â n tán qua s à ng 5 mm , đảm bảo sau khi sàng không còn các hạt bụi, hạt sét bám d ính vào các hạt s ỏ i sạn nằm lại tr ê n sàng; C .2.1.3 Lấy phần đất trên sàng và đất lọt s à ng đựng vào các khay chứa riêng : - Sấy khô phần đất n ằ m trên sàng, rồi cân khối lượng chính xác đến 1 g (để t í nh toán hàm lư ợ ng của nó , nếu c ầ n); - C â n khối lượng của phần đất lọt s à ng, chính xác đ ế n 1 g, rồi trộn đ ề u, l ấ y mẫu đại biểu để xác định độ ẩ m kh ô gi ó của đất , theo TCVN 4196:2012; phần đất còn lại đựng vào thùng có nắp đậy kín, d ù ng đ ể chế b ị m ẫu thí nghiệm . C.2.2 Tính toán chế bị m ẫ u C.2.2.1 T í nh khối lư ợ ng đất kh ô gió cần lấy để ch ế b ị mẫu thí nghiệm có khối lượng th ể tích đơn vị đất khô y ê u cầu , theo công th ứ c C1 : m đ .kg = g c . g c x V x ( 1+ 0 , 01W k g ) (C . 1) Trong đó : m đ .kg l à kh ố i lượng đất khô gi ó c ầ n c ó đ ể chế bị mẫu thí nghiệm, g; g c . g c l à kh ố i lượng thể t í ch đơn vị đ ấ t kh ô yêu c ầ u của m ẫ u ch ế bị, g/cm 3 ; V là th ể tích khu ô n chế bị , cm 3 ; W k g l à độ ẩ m khô gi ó của đất , % khối lượng. C.2.2.2 T í nh lượng nước cần th ê m vào đ ấ t để chế bị m ẫ u thí nghiệm có độ ẩm y ê u c ầ u, theo công thức C2: m n = 0 . 01 x (W g c - W kg ) x g c . g c x V (C.2) Trong đó m n l à lượng nước c ầ n thêm vào mẫu đất khô gi ó , g ; W g c l à độ ẩm y ê u c ầ u của đ ấ t ch ế b ị, % khối lượng ; Các k ý hiệu kh á c như tr ê n . C.2.3 Ch ế bị m ẫ u C.2.3.1 Trộn lại thật đều phần đất lọt s à ng 2 mm đ ã đư ợ c chu ẩ n b ị, rồi c â n l ấ y m ộ t khối lư ợ ng m dw chính xác đến 0,1 g cho vào bát đựng. Lấy một lượng (m n ) nước cất hoặc nước sạch đã được khử khoáng, tưới hoặc phun đều vào mẫu đất ở trong bát, trộn đều đất r ồ i đặt vào bình giữ ẩ m và đậy kín n ắ p b ì nh để ủ ẩm qua một đêm sau đó mới đem ra chế bị mẫu (với đất chứa nhiều hạt th ô có thể rút ngắn thời gian ủ ẩm, khoảng từ 5 h đến 6 h) C.2.3.2 Lắp ráp khuôn chế bị : Lau s ạ ch các bộ ph ậ n của cối chế bị mẫu , dùng mỡ bôi trơn mặt trong của khuôn mẫu , rồi l ắ p ráp cố định khuôn mẫu với đế và ố ng chụp, sau đó đặt thiết bị l ê n n ề n cứng và bằng phẳng ; C.2.3.3 Lấy mẫu đất đ ã đư ợ c ủ ẩm trong b ì nh giữ ẩm , trộn đều , rồi cho vào khuôn mẫu và san b ằ ng bề m ặ t ; sau đó đặt t ấ m nén vào rồi c ắ m c ầ n dẫn hướng, dùng quả tạ đ ể đầm cho đ ế n khi b ề mặt t ấ m nén ngang với ống chụp, để được mẫu đất đ ầ y đặn trong khuôn mẫu; C.2.3.4 Nh ấ c quả tạ v à cần d ẫ n hướng ra , tháo ống chụp, c ẩ n th ậ n lấy khu ô n chứa mẫu ra rồi dùng pit tông đ ể đẩy m ẫ u ra kh ỏ i khuôn ; cẩn thận đặt mẫu đất vào hộp có n ắ p đậy, đ ể bảo vệ mẫu, trong thời gian ch ờ tiến hành th í nghi ệ m . CH Ú THÍCH : 1. Việc ch ế b ị m ẫ u thí nghiệm phải đ ả m b ả o đất c ó độ ẩ m v à đ ộ ch ặ t đ ồ ng đ ề u , sai số cho phép v ề khối lượng th ể tích đơn vị đ ấ t kh ô không quá 0 ,01 g/cm 3 và v ề độ ẩ m kh ô ng quá 1% so vớ i yêu cầu . 2. Khu ô n ch ế b ị mẫu có k í ch thước phù h ợ p vớ i đất thí nghiệm, theo quy đ ị nh t ạ i đ iều 4 . N ên ch ế b ị dư ra một m ẫ u đ ể d ự phòng khi c ầ n thí nghiệm bổ sung . CHÚ D Ẫ N 1 Đ ế 2 Khuôn m ẫ u h - chi ề u cao D - đường k í nh 3 Ố ng chụp 4 T ấ m nén 5 Cầ n d ẫn hư ớ ng 6 Quả tạ 7 Bu lông H ì nh C.1 - Sơ họa c ố i ch ế b ị mẫu đ ấ t MỤC LỤC L ờ i nói đầu TCVN 8718:2012 Đất xây dựng công trình Thủy lợi - Phương pháp xác định các đặc trưng tan rã của đất trong phòng thí nghiệm 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Quy định chung 5 Phương pháp thí nghiệm - Phương pháp phao đo (phương pháp chuẩn) 5.1 Nguyên tắc 5.2 Dụng cụ thiết bị thí nghiệm 5.3 Chu ẩ n bị thiết bị thí nghiệm 5.4 Chuẩn bị mẫu th í nghiệm 5.5 Các bước tiến hành thí nghiệm 5.6 Tính toán v à biểu thị kết quả 5.7 Báo cáo kết quả th í nghiệm Phụ lục A Phụ lục B Phụ lục C